985 



No. 33. No. 33a. No. 33b. No. 33c. No. 33d. 



H 2 . . 



. 12,37 



15,44 



8,51 



0,65 



8,25 



Si0 2 , . 



. 47,79 



45,55 



53,25 



53,86 



53,65 



A1 2 3 . 



. 21,00 



20,31 



23,84 



23,95 



23,80 



K 2 . . 



. 18,84 



18,70 





21,54 





Na 2 . 







14,40 





14,30 





100 



100 



100 



100 



100 



Laumontit von Huelgoet No. 34 174 Stunden bei 200 — 

 210° mit K 2 C0 3 -Lösung (10 pCt.) behandelt, gab das Silicat 

 No. 34a. Laumontit, 8 Monate mit K 2 CO^-Lösung (30 pCt.) 

 bei 100° behandelt, gab das H 2 reichere Silicat No. 34 b. 



Durch Erhitzen von No. 34a mit Na- Salzlösungen bei 

 200 — 210° wurden die Anaeime erhalten: 



No. 34c. 170 Stunden mit NaCl-Lösung; in Würfeln. 



No. 34 d. 100 Stunden mit einer Lösung* von 5 pCt. 

 Na 2 C0 3 und 15 pCt. NaCl; runde Körner. 



Durch 74 stündige Behandlung mit KCl-Lösung bei 210° 

 wurde No. 34 d in den Leucit No. 34 e umgewandelt. 



No. 34 f. Laumontit 174 Stunden bei 200 — 210° mit 

 Na 2 CO ¥ -Lösung (15 pCt.) behandelt; runde Körner. 



* No. 34g. No. 34 f 100 Stunden mit KCl-Lösung bei 

 200 — 210° behandelt. 



H 9 0. 



'SiÖ, 



A1 2 Ö 3 



CaO . 



K 2 0. 



Na 2 



No. 34. No. 34a. No. 34b. No. 34c No. 34d. No. 34e. 



15,74 

 50,45 

 22,03 

 12,17 



12,75 

 47,51 

 20,99 



14,56 

 47,20 

 20,01 



9,09 

 53,27 

 23,45 



8,75 0,47 

 53,19 53,87 

 23,60 24,26 



18,75 18,23 



— — 21,40 

 14,19 14,46 — 



100,39 100 



100 



100 



100 



100 



H 2 



Si0 2 



A1 2 3 



K 2 



Na o 



No. 34f. No. 34g. 



8,43 0,69 



53,65 54,37 



23,73 23,73 



— 21,30 



14,19 — 



100 



100 



Diese Versuche erläutern die Bildungsweise der bekannten 

 Pseudomorphose von Analcim nach Laumontit. 



